35 



nur, die eine Hälfte der Spaltform in Zwillingsstellung zu über- 

 führen, eine Verschiebung des ganzen Khomboeders erreicht man 

 aber zuweilen, wenn man ein Spaltungsstück mit seiner Haupt- 

 axe annähernd vertical stellt, und nun zwischen zwei gegenüber 

 liegenden Randecken in einer horizontalen Ebene presst (Fig. 2). 

 Meist aber verbleiben auch bei diesem Versuche einige Lamellen 

 in der ursprünglichen Stellung und erscheinen dann als Zwil- 

 lingslamellen in dem verschobenen Haupttheil; zuweilen halten 

 sich auch beide Theile ungefähr das Gleichgewicht, so dass das 

 Ganze dann einer rhombischen Säule mit der Basis ähnlich sieht. 

 Der Angriffspunkt des Druckes geht dabei gern von den Rand- 

 ecken auf die nächsten Theile der Polkanten über; treibt man 

 nun die Verschiebung nicht bis zum Äussersten , so bleibt der 

 mittlere Theil des Stückes intact, und da zugleich die Theile 

 der Polkanten bei a und c, welche von dem Druck betroffen 

 wurden, meist völlig zu Pulver zerfallen, so erscheint das Ganze als- 

 dann wie ein schwalbenschwanzähnlicher Durchkreuzungszwilling. 

 Die Präparate dieser Art sind meist sehr stark von Sprüngen durch- 

 setzt; sie verlaufen z. Th. parallel der gleich zu besprechenden 

 Fläche ooP2 (1120), z. Th. haben sie die Form vierseitiger Kanäle, 

 deren rhombischer Querschnitt zwei Spaltflächen entspricht. 



Aus allen diesen Versuchen, wie auch aus den älteren, oben 

 angeführten, geht namentlich hervor, dass eine Verschiebung der 

 Kalkspath-Theilchen parallel der Fläche — j *R x (0112) fast mit 

 derselben Leichtigkeit stattfindet, wie die Trennung parallel 

 R x(10ll). 



Die Fläche ooP2 (1120) findet sich in der Literatur als 

 Structurfläche zuerst bei Baumhauer (19) erwähnt; er fand, dass 

 bei der Verschiebung der Theilchen in Zwillingsstellung nach 

 seiner Methode, das Präparat vielfach von Sprüngen durch- 

 setzt wurde, die den Hauptschnitten ungefähr parallel verliefen, 

 welche dem verschobenen und unverschobenen Theil nicht ge- 

 meinsam sind (z. B. ab in Fig. 1). Diese Beobachtung kann 

 ich bestätigen und noch hinzufügen, dass zuweilen geradezu ein 

 Zerfall des Stückes nach dieser Fläche stattfindet. Deutlicher 

 und grösser erhält man sie aber, wenn man Spaltungsstücke 

 zwischen zwei Polkanten presst. Während so parallel den zwei 

 Flächen von — -*-R x(0112) eine Verdichtung der Masse erreicht 



